金属材料の引張試験の基礎
070612金属材料の引張試験の基礎

１．はじめに金属材料の強度試験引張試験・・・金属材料の強度評価によく利用される．
（引張強度，降伏点，伸び，絞りなど）

その他・・・圧縮試験，曲げ試験，せん断試験，硬さ試験，衝撃試験，疲労試験など．

引張試験

圧縮試験

２．関連 JIS
2. 1 金属材料の引張試験に関する基本的な JIS
Z2201 「金属材料引張試験片」
Z2241 「金属材料引張試験方法」（溶接材の引張試験に関する JIS）
Z3040 「溶接施工方法の確認試験方法」
Z3111 「溶着金属の引張及び衝撃試験方法」
Z3121 「突合せ溶接継手の引張試験方法」

曲げ試験

せん断試験

金属材料の引張試験の基礎
0706122. 2

JIS Z2201 「金属材料引張試験片」の概要（抜粋）※

金属材料の引張試験に用いる引張試験片について規定※

対応国際規格ISO 6892 「 Metallic materials – Tensile testing 」

・試験片の分類
種々の試験片の分類および使用区分の目安（表１および表２）・２号試験片（比例試験片）・・・棒材をそのまま使用する

図１２号試験片

金属材料の引張試験の基礎
070612・４号試験片（定形試験片）・・・板材，棒材の両方でよく使用される試験片

図２４号試験片・８号試験片（定形試験片）・・・鋳造品の引張試験に使用伸び値を必要としない場合に用いる

図３８号試験片・１０号試験片（定形試験片）
・・・４号試験片とともによく使用される試験片

図４１０号試験片

金属材料の引張試験の基礎
070612・１３号試験片（定形試験片）

図５

１３号試験片図６

１４Ａ号試験片

図７

１４Ｂ号試験片・１４Ａ号試験片（比例試験片）

・１４Ｂ号試験片（比例試験片）

金属材料の引張試験の基礎
070612

2. 3Z2241 「金属材料引張試験方法」の概要（抜粋）※

金属材料の引張試験方法について規定※

対応国際規格ISO 6892 「 Metallic materials – Tensile testing 」

・用語の定義破断伸び・・・破断後の永久伸びを原評点距離に対して百分率で表した値．（％）
絞り・・・試験中に発生した断面積の最大変化量で，破断後の断面積を原断面積に対して百分率で表した値．
（％）

応力・・・試験片に負荷された力を断面積で割った値．(N / mm2)

引張強さ・・・試験中に加わった最大の力に対応する応力．(N / mm2)
降伏応力・・・金属材料が降伏現象を示すときの応力．(N / mm2)
上降伏点・・・最初に力の減少が観測される瞬間の応力値．(N / mm2)
下降伏点・・・過渡的影響を無視した塑性降伏する間の応力の最小値．(N / mm2)・原

理試験片に，引張力による破断に至るまでのひずみを与えることによって､材料の機械的性質を決定する．

・試験片
試験片は，JIS Z2201 「金属材料引張試験片」に規定されているものを使用する．
・試験機
引張試験に用いる試験機は，JIS B7721 「引張・圧縮試験機－力計測系の校正・検証方法」による等級１級以上とする．
・試験
力の加え方・・・試験片の形状に適したつかみ装置を用い，試験片に軸方向の力だけが加わるようにする．

・各種結果の求め方
原断面積・・・標点間の両端部および中央部の３カ所の断面積の平均値．
規定寸法の０．５％まで測定．
標点距離・・・規定の寸法の０．４％の精度で測定．
上降伏点・・・σSU = FSU / A0

(N / mm2)※整数で表記下降伏点・・・σSL = FSL / A0

(N / mm2)※整数で表記FSU：一旦下がる前の最大荷重（N）
FSL：一旦下がり，再び上がる前の最小荷重（N）
A0：原断面積（mm2）金属材料の引張試験の基礎070612

耐力・・・σε = Fε/A0 （オフセット法）※整数で表記Fε：伸び計を用いて力と伸びた量との関係線図を求め，規定の永久伸び（ε％）に相当する伸び軸上の点から試験初期の直線部分に平行線を引き，これが線図と交わる点の示す力（N）
A0：原断面積（mm2）※

明確な降伏点が観察されない場合に適用．

※

耐力を算出する方法は他にもあります．

図８

オフセット法による耐力の算出方法

引張強さ・・・σB = Fmax / A0
Fmax：最大引張力（N）
A0：原断面積（mm2）
破断伸び・・・δ = （l-l0）/ l0 × 100※整数で表記l：試験片の両破断片の中心線が一直線上にあるように注意し，破断面を突き合わせて測定したときの標点間の長さ（mm）
l0：原標点距離（mm）
絞り・・・φ = （A0 - A）/ A0 × 100※整数で表記

A：試験片の破断面を注意し，突き合わせて測定した最小断面積（mm2）A0：原断面積（mm2）※円形断面の試験片を用いる．

金属材料の引張試験の基礎070612

2. 4※Z3040 「溶接施工方法の確認試験方法」の概要（抜粋）
溶接構造物の溶接のおいて，あらかじめ溶接施工方法の適否を確認するための共通的試験方法について規定．

・試験片・・・JIS Z3121 に規定する試験片．
・評価基準（継手引張試験：付属書）・・・母材の規格による引張強さの最小値以上とする．
ただし，試験片の母材部で破断した場合で，その引張強さが母材の引張強さの９５％以上のときは，基準を満たしているものとしてよい．

2. 5※

Z3111 「溶着金属の引張及び衝撃試験方法」の概要（抜粋）
溶着金属の引張および衝撃試験方法について規定．

・引張試験片・・・JIS Z2201 の１０号試験片・引張試験片の平行部は肩部を含めてすべて溶着金属でなければならない．
（溶着部から試験片を切り出す．）

金属材料の引張試験の基礎070612

2. 6

Z3121 「突合せ溶接継手の引張試験方法」の概要（抜粋）※

金属材料の板および管の突合せ溶接継手の引張試験方法について規定．

※

対応国際規格ISO 4136 「 Fusion – welded butt joints in steel – Transversetensile test 」

・試験片は溶接線が試験片の長手方向に直角で中央に位置するように採取する．
・１号試験片図９１号試験片

図１０１Ａ号試験片・１Ａ号試験片

金属材料の引張試験の基礎
070612・３号試験片図１１３号試験片

図１１３Ａ号試験片・３Ａ号試験片

金属材料の引張試験の基礎
070612３．引張試験でわかること
3. 1 応力－ひずみ線図からわかること
引張試験をすると，横軸に伸びもしくはひずみ，縦軸に負荷荷重もしくは応力をプロットしたグラフ（図１２）が得られる．このグラフを応力―ひずみ線図という．ただし，図１２の横軸は引張試験機の移動量．このグラフから，いろんなことがわかる．

700①Stress, σ/N/mm2600④②500⑤400300③2001000051015202530Stroke, /mm
図１２①軟鋼の引張試験結果（応力－変位線図）

弾性率・・・弾性変形時の応力とひずみの関係．単位は，N/mm2．一次式で表すことができる．①の線が横に倒れていると低弾性率，立っていると高弾性率となる．鉄鋼材料で，２１０ＧＰａ程度．有限要素法解析などの強度シミュレーションにおいて必須のパラメータ．

②

上降伏点・・・弾性変形から永久ひずみが蓄積される塑性変形に変わる際の，もっとも高い応力値．単位は，N/mm2．一般的に降伏点というと上降伏点をさし，設計の際の強度計算の指標となる数値．降伏点が高いということは，塑性変形しにくいということ．

③

下降伏点・・・上降伏点が現れたあとに出てくる応力の低い状態における最低応力値．単位は，N/mm2．降伏点が低いほど，塑性加工の成型能がよくなる．

④

引張強さ・・・その金属材料のもつ最大強度．単位は，N/mm2．

⑤

破断点・・・破断した点．破断強さということもあるが，強度値よりは伸び値のほうが重要．伸びを求めるときは，破断した試験片を突き合わせて標点距離を測定する．

金属材料の引張試験の基礎
070612

3. 2 そのほかに引張試験をして得られるデータ
・

伸び・・・試験後の試験片を突き合わせて，標点距離を測定し，原標点で割って百分率で表した値．材料の延性の評価に用いる．伸びが大きいほど塑性加工の際の加工量を大きくとれる．また，一般的に強度（引張強さ，降伏点）と伸びの関係は反比例であり，高強度材料ほど伸びは小さく，低強度であるほど伸びが大きくなる．

・絞り・・・破断後のくびれ部の断面積を原断面積で割って百分率で表した値．伸びと同じように，材料の延性の評価に用いる．この値が大きいほど，深しぼり加工などの成型性が良くなる．

・

ポアソン比・・・金属材料を引張った場合，縦方向に伸びて，横方向に縮む．このときの縦方向の伸び（ε）と横方向の縮み（ε’）の比は，材料によって一定の値をとる．その値をポアソン比という．ポアソン比を測定する場合は，試験片に２軸のひずみゲージを貼って，引張試験を行い，ひずみゲージの値を記録する．このときに，応力の値も一緒に測定しておくと，弾性率も算出できる．
ν = － ε’ / ε
ε ： 縦ひずみ
ε’ ： 横ひずみ
ε = （l － l0）/ l0ε’ = （d － d0）/ d0

金属材料の引張試験の基礎
070612４．強度が高いと良いこと，悪いこと◎使用する材料が少なくてすむ→製品を軽くできる．

◎（降伏点が大きいほど）疲労に強い．

◎

ただし、塑性加工しにくくなる．

５．強度はなにできまるの・

強度は何できまるのか．→

・

動きやすい→

強度低

動きにくい→

強度高

転位が動きやすいか，動きにくいか転位・・・金属材料が変形する際に，発生する欠陥．転位がすべり線上を移動することで変形する．

６．金属材料を強くするにはどうすりゃいいの◎転位を動きにくくすればよい

転位を動きにくくする方法
・固溶強化・・・異種材料を添加して合金化する．
置換型元素・・・原子径の違う元素を添加することで格子がひずむ．
侵入型元素・・・添加した侵入型元素が転位に偏析することにより，コットレル雰囲気を作ることで，転位が動きにくくなる．
・析出強化・・・母相とは違う第２相、第３相を析出させる．
ひずみ時効・・・母相結晶中に炭化物や酸化物，窒化物を析出させることで，結晶の格子がひずむ．
時効硬化・・・母相結晶中に析出物を分散させることで，転位の運動が制限される．→
ピン止め硬化．
・加工強化・・・圧延などによって加工ひずみを導入する．金属を塑性加工すると転位や原子空孔，積層欠陥などの欠陥が大量に発生し，転位が絡まり，結晶の周期性が乱れることで転位が動きにくくなる．
・結晶粒微細化・・・加工熱処理による再結晶．結晶粒を微細化すると，粒界が増大する．
粒界は粒内に比べて転位が動きにくいので強度が上がる．特別な添加物など必要としないのが利点の一つ．

金属材料の引張試験の基礎
070612７．引張試験事例
ねじり変形を加えた軟鋼の引張試験結果

700600500Stress, σ/N/mm27. 1400300200
1000051015Stroke, /mm2025Fig．A 引張試験結果
青線・・・軟鋼の引張試験結果
赤線・・・ねじり変形を加えた軟鋼の引張試験結果（１回転させた後，１回転戻す）
ねじり変形を加えることで，加工硬化により強度上昇，伸び減少．

30